( "11^ ) 



stique, de l'acide molybdique, de l'oxyde magnétique de fer, de l'oxyde 

 salin de manganèse, du bioxyde d'étain et de l'acide titaniqiie par l'alu- 

 minium en excès. 



» M'étant aperçu, dans des expériences préliminaires, que l'on obtenait 

 des résultats absolument différents suivant la grosseur du grain d'alu- 

 minium et la quantité totale du mélange, j'ai adopté le grain qu'on obtient 

 en fractionnant raluminium en grains du commerce entre les tamis 20 

 et 30, et j'ai toujours opéré sur 3''''' de matière. 



» Dans un creuset préalablement brasqué à la main au moyen d'un mélange de 

 go parties de MgO calcinée à liaute température et de lo parties de MgO cuite à basse 

 température, arrosé des | de son poids d'eau et bien desséclié, on place le mélange 

 d'oxyde en poudre ou en grains très fins et d'aluminium en grains fait en proportions 

 théoriques pour produire la réaction que l'on se propose, et l'on enflamme à l'aide du 

 mélange BaO-+ ."Vl. 



» Des premières recherches que j'ai faites on peut tirer les conclusions 

 générales suivantes : 



» 1° Lorsqu'on se propose la réduction d'un oxyde qui est volatil à la 

 température de la réaction, on obtient généralement des cristaux d'une 

 combinaison d'aluminium et du métal qui correspond à l'oxyde employé; 



» 2" Avec les oxydes qui ne sont pas volatils à la température de la 

 réaction, on obtient un culot métallique ayant parfois une structure cristal- 

 line et dont on peut isoler des combinaisons métalliques en dissolvant Al 

 eu excès par H Cl ou KOH étendus. 



» Dans la présente Note, j'indiquerai plus spécialement les résultats 

 obtenus en réduisant l'acide tungstique par l'aluminium, en présence d'un 

 excès plus ou moins important de ce métal. 



» On est limité, d'une part, par la réaction correspondant au tungstène 

 pur, et d'autre part par la non-intlammalion du mélange provenant d'un 

 trop grand excès d'aluminium ; la limite d'intlammation est donnée par la 

 réaction correspondant à Al'^Tu : 



)) i" Les expériences faites avec des proj)ortions de matières comprises 

 entre les quantités qui théoriquement conduiraient à des alliages AlTu'" 

 et APTu donnent des culots métalliques qui, traités par l'eau régale con- 

 centrée, laissent un résidu parfaitement cristallisé, correspondant à la for- 

 mule AlTu^. 



» l'our analyser ce résidu, je l'ai attaqué par Na°0'^, seul procédé qui donne de bons 

 résultats; mais, comme ce produit contient toujours de l'alumine, on ne peut doser 



C. R., igoi, I" Sciiieslrc. (T. CV.WII, l\° 18 ) 1 '|4 



